holz und kleine zu Bändern g*ereihte Gefässe im Herbstholze 
finden sich wie beim Maulbeerholze. Die Markstrahlen sind 
eben kenntlich. Die Gelasse, denen des Maulbeerbaumes 
ähnlich,, sind überaus häufig* mit Parenchymzellen ausg*efiillt 
und von Parenchym umgeben. Namentlich im Plerbstholze 
überwiegt das Parenchym und die mit freiem Aug*e sichtbaren 
Querlinien sind der Ausdruck für Parenchymstreifen, in denen 
die Gefässe eingebettet liegen. Die Holzfasern sind stark 
verdickt. Die Markstrahlen bestehen aus i bis 4 Zellenreihen. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 075 bis i*oo (0*875), 
lufttrocken 0*58 bis 0*85 (0*715) (Karmarsch). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Plolze 12 bis 38°/ 0 des 
Gewichtes (Nördling*er). 
Schwinden. Läng*enholz 0*018 bis 0*243%, Querholz 
in der Richtung* der Spieg*el 2*7 bis 5*1%, in der Richtung 
der Jahresringe 2*7 bis 8*g%, Querholz im Mittel 4.85% 
(Karmarsch). Schwinden in der Richtung* der Spieg'el 3 bis 5%, 
in der Richtung der Jahresringe 3 bis 9% (Nördling*er). 
Quellen. Bei Wasser-Aufnahme bis zur völligen Sät¬ 
tigung: Läng*en-Ausdehnung 0*035%; Ausdehnung* in der 
Richtung der Spieg'el 3*84%,, in der Richtung* der Jahres- 
ringe 8*52% (Laves). 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
3* 188 Kgr., Elasticitätsmoclul 1261*9 Kgr., Bruchgrenze 7*93 
Kgr. (Chevandier-Wertheim). Bruchgrenze 2*47 bis 10*3 Kgr. 
(NÖrdlinger). Absolute Festigkeit nach Karmarsch: 2*47 bis 
ii*88 Kgr. 
b) Querfestigkeit. Zug* im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 170*3 Kgr.; im Sinne der Tangente: 
Elasticitätsmodul 152*2 Ivgr., Bruchg*renze 1*231 Kgr. (Che¬ 
vandier -Wertheim). 
c) B i e g u n g. Biegung*sfestig*keit 10*21 bis 13*15 Kgr. 
(NÖrdlinger). 
Spaltbarkeit. Sehr schwer, aber schönspaltig. 
Härte. Ziemlich hart. 
6 * 
